R A F 



m'ifées. Gn mêle bien ces Kiatîeres ; on les humeêe 

 avec de Feau , & l'on en couvre le fourneau. On bat 

 fortement cette brafqiie avec des palettes de bois 5 

 jufqii'à ce qu'elle foit devenue dure & compare 

 cortiîïietifie pierre. Lorfque le vuide dont on aparléj 

 eft entlefement rempli de cette brafque rendue com- 

 pare, & eft au niveau de la furface du fourneau ^ 

 on y forme une cavité ou caffe de la forme d'un 

 cône renverfé, qui foit propre à contenir deux quin- 

 taux de tuivre ; on la rend bien unie & on la fau- 

 poudre avec de la pierre pulvérifée. Pour.fécher 

 cette caffe on y met des charbons ardens , & lorf- 

 qu'elie eft parfaitement féchée au point d'avoir été 

 roupie, on la remplit de charbon , fur lequel on jette 

 le cuivre noir qui doit être raffiné ; en fe fondant , il 

 va couler dans la caffe au-travers des charbons. Poui- 

 cet effet, on fait aller le vent des foufflets , dont la 

 tuyei-e doitêtre au niveau de la caffe , & relevée pars 

 derrière, afin de porter fur le métal fondu; mais on 

 ne donoe grand feu que lorfque le cuivre eft parfai- 

 tement fondu. Ceft de la difpofition de la tuyère 

 •que dépend la perfefi-ion de cette opération; le vent 

 en donnant fur le métal fondu , facilite la formation 

 des fcories. A mefure qu'il s'en forme, on a foin d'é- 

 carter les charbons pour détacher les fcories avec 

 im outil de fer, & on les enlevé promptement ; après 

 quoi on recommence à faire aller les foufflets, & 

 Ton remet de nouveau cuivre afin que la caffe de- 

 meure toujours pleine. Lorfque le cuivre ne donne 

 plus de fiimée, ce qui vient du plomb avec lequel 

 il s eft uni dans laliquation, ou lorfqu'il ne donne 

 plus que peu ou point de fcories , un ouvrier paffe 

 derrière le fourneau , & par l'ouverture de la tuyère 

 il trem.pe dans le métal fondu une baguette de fer 

 dont le bout eft d'acier poli, dont il a eu foin de 

 bien chauffer l'exîrém.ité ; il la retire fur le champ , & 

 la trempe dans de l'eau ; ft le cuivre qui eftrefté atta- 

 ché à cette baguette ou verge s'en détache facile- 

 ment , c'eft un figne qu'il a été bien purifié; s'il fe 

 détache avec peine, c'eft un figne qu'il n'eft point 

 encore parfaitement pur , & il faut continuer l'opé- 

 'ration jufqu'à ce que l'effai de cuivre fe détache ai- 

 fément de la verge de fer, & qu'il foit d'un beau rou- 

 ge mêlé de jaune & femblable au laiton. Alors on 

 ceffedefouffîer, on écarte les charbons, pour dé- 

 couvrir le. métal fondu, & l'on attend que le cuivre 

 commence à fe figer ; pour lors on trempe im balai 

 de bouleau dans de l'eau froide, & l'on en arrofe le 

 cuivre fondu; par ce moyen le cuivre fe partage en 

 im gâteau que l'on appelle pain de raffinage , que l'on 

 enlevé avec des tenailles & que l'on jette de biais 

 tout rouge dans de l'eau. On continue la même opé- 

 Tation julqu'à ce que le cuivre fondu qui étoit dans 

 la caffe foit entièrement vuidé ; & à mefure qu'elle 

 fe vuide , les pains ou gâteaux deviennent d'un dia- 

 mètre plus petit ; ce qui vient de la fome conique 

 delà cafte. Le cuivre qui a été obtenu dans cette opé- 

 ration s'appelle rofctte, ou cuivre de ro fa te. Foyei 

 Rosette. 



Lorfque le raffinage a été bien fait , ces gâteaux ou 

 pains font par-deflbus d'un beau roug;e vif, & lés 

 plaques font minces par le milieu, & pliîs épaiffes à 

 la circonférence , & intérieurérnent dansla frafturè', 

 elles font d'un beau rouge de cuivre. 



Dans quelques raffinages le cuivre en'fé faftinant 

 donne une grande quantité de petits globulês de cui- 

 vre très-petits & femblables à de la graine; c'eft ce 

 qu'on nomme cendrée de cuivre ; ces grains font pro- 

 dvfits par le boiullonnement de cuivre dans la caffé. 



En Suéde le raffinage du cuivre fe fait dans des 

 caffes beaucoup plus grandes que celle que -nous 

 avons décrite; elles contiçnneiit quelquefois jufqtr'à 

 2.1 quintaux de cuivre; fur quoi l'on obfefvera que 

 ■le cuivre qui vient de Suéde & de Hongrie paffe 

 Tome XIU, 



pouf le liieliieuf de l'Europe ; cë qui tietit ïloïl-feu" 

 iement du foin que l'on prend à le raffiner ; Mais 

 fur-tout parce qu'au fortif du raffinage , on donne 

 encore une nouvelle fonte à ces cuivfeS potir leà 

 mettre en culot; ce qui contribue à les purifier da- 

 vantage ; après quoi on les bat fous de groS mar- 

 teaux. 



Dans le Hartz on fait le faffinagt du cuiVre aved 

 un feu de bois , ufage qui , fuivant Schlutter, s'y eft 

 introduit en 1732. -, parce qu'on y raiiine du 'cuivre 

 noir qui eft joint avec une portion de ploiiîb ou de 

 litharge-. 



A Gruenthal en Saxe , le raffinage du Cuiv're fe 

 fait dans un fourneau de réverbère ^ que l'on chaufle 

 avec du bois". On y raffine quelquefois jufqu'à qua- 

 rante quintaux de Cuivre à-la-fois ; ce qui eft plus 

 avantagéux que de le raffiner par petites porîiOnSi 

 Voyei^ Le traité de la fonte des mines de Schluttef. 



Raffinage , fini. ( Sucrerie^ Saline. ) on le dit 

 des métaux , du fucre & du fel ; de celui-ci , quand 

 à force de le faire bouillir, on le fait devenir blanc; 

 de celui-là, lorfque le clarifiant à plufieurs fDis , 

 & en le faifant cuire à diverfes reprifes , on hii don- 

 ne certain degré de blancheur , & affez de folidité 

 pour le mettre dans des moules , & le dreffer en 

 pains ; on le dit des métaux, en leur donnant plu-* 

 lieurs fufions. 



Il n'y a guère de villes en Europe oif il y ait pluai 

 de rafiineries de toutes fortes qu'à Amfterdami; il y 

 en a jufqu'à foixante , feulement pour le fucre , & 

 à proportion encore davantage pour le camphre ,lâ 

 vermillon , le foufre , l'azur , le fel , le borax , le 

 brai&la réfme. (2?.-/.) 



RAFFINEMENT ;f m. ( Gram.^ c'eft la manie 

 de s'écarter de la fimplicité dans la conduite ayeû 

 les autres, qu'on fe propofe de tromper, fans qu'ils 

 s'en apperçoivent ; ou dans la manière de penier , de 

 parler & d'écrire , afin de furprendre , " de -paroître 

 neuf, fubtil, ingénieux, délicat. Le raffinement àms 

 les adions eft tout voifin de la faufteté ; il n'y a point, 

 de raffinement dans l'expreflîon ou dans les idées , 

 qui ne marque de la puérilité , & qui ne vife au ga^ 

 limathias. Fuyons le raffi,nemtnt ^ même dans la reli- 

 gion & dans la probité. ■ 

 RAFFINER , voyei_ V article Ë.AFFINAGE. 

 Raffiner , en terme de Raffineur de fucre ^ eft l'aC-* 

 tioti <ie purifier & de pétrifier le fucre qui vient des 

 Indes en fable , fort fale & pêle-m.êle , fans diftinc-' 

 tion de qualité. La prem^iere des opérations du raffi- 

 nage eft donc de tirer le fucre pour ne mêler en-* 

 femble que les efpeces qui fe conviennent. Quand 

 ce triage eft fait, on débarraffe les matières de leurs 

 excrémens ou écumes par Fébullition. F oye^ Clari- 

 fier. On les fait cuire. Foyei CuiRE oz^ Cuite. On 

 les tranfporte dans des rafraichiffoirs. Foye'i KA" 

 I FRÀiCHissoïRS. Quand on a une certaine quantité 

 de fucre cuit , on mouvebien dans le rafraichiffoir , 

 afin de mêler les cuites enfenible. On met cette ma- 

 tière cuite de hauteur dans des formes plantées dans 

 rempli, voyei Mettre de hauteur , Planter 

 Formes & Empli, on les emplit(rt?7e{ Emplir,) 

 on les opale , on les mouve , on les monté , on les 

 met fur le pot , on les change , on les plante , on les 

 couvre , on les rafraîchit , on les efirique , on les lo- 

 che , on les plamote , on les recouvre, s'il le faut en- 

 core, on les change, on les étuve , & pour dernière 

 opéir-àtion j on les habille. Foyei tous ces termes à leurs 

 articles. 



RAFLE DE DÉS , ( Analyfe des haiards. ) c'eft un 

 coup -où les dés jettés viennent tous fur le même 

 point. Si' vous voulez favoir le parti de celui qui 

 voudroit entreprendre d'amener en un coup avec 

 deUx ou plufieurs dés , une rafle déterminée , par 

 exemple terne , vous confidérerez que s'il l'entre-^ 

 I ^ DDddd 



